## Indonesian Journal of Pure and Applied Chemistry
journal homepage: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/IJoPAC
SINTESIS TiO 2 /Ti DENGAN TEKNIK ANODISASI DAN UJI AKTIVITAS FOTOKATALIS SEBAGAI ANTIBAKTERI Escherichia coli
Resti Fartiwi, 1 Warsidah 2 , Anthoni B. Aritonang 1,2 *
1 Jurusan kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia
2 Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia
* Corresponding author: toniarios08@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Titanium  dioksida  (TiO 2 )  merupakan  material  semikonduktor  yang  memiliki  aktivitas fotokatalisis  yang  baik,  stabil,  dan  tidak  beracun  serta  relatif  murah.  Aktivitas  fotokatalis  TiO 2 banyak  digunakan  untuk  mendegradasi  senyawa  organik  yang  terdapat  di  udara  dan  di  air  serta destruksi  mikroorganisme  seperti  bakteri [17] . Kristal  TiO 2 memiliki  tiga  jenis  bentuk  kristal,  yaitu anatase,  rutile dan brookite .  Berbagai  metode  dapat  digunakan untuk  menumbuhkan  kristal  TiO 2 , yang diantaranya yaitu dengan metode elektrokimia anodisasi [19] .
Sintesis TiO 2 menggunakan metode anodisasi menghasilkan lapisan TiO 2 yang tumbuh di atas plat  logam  Ti,  menggunakan  plat  logam  Ti  sebagai  prekursor  sekaligus  berfungsi  sebagai  matriks pendukung  dengan  bantuan  elektrolit  garam  florida [9] . Metode  anodisasi  secara  elektrokimia menggunakan plat logam Ti dipilih sebagai metode yang menguntungkan karena permukaan lapisan TiO 2 dapat  membentuk  ikatan  yang  kuat  dengan  substrat  titanium.  Selain  itu,  metode  anodisasi juga termasuk metode yang sederhana dan membutuhkan biaya yang relatif murah [8] .

## ARTICLE INFO
Articel history:
Received
19 Septermber 2019 Accepted 3 October 2019
Available online
10 October 2019
Keywords:
TiO 2 /Ti Anodization Photocatalyst Antibacterial
Escherichia coli

## ABSTRACT
Titanium dioxide (TiO 2 ) thin layer on the surface of metal Ti has been  successfully  synthesized  using  anodization  method by varying  the  anodization  times 30,  45  and  60  minutes. Characterization  of  TiO 2 /Ti  with  FTIR  method  gives  absorption peaks at wave number 457,490 cm -1 and 796,635 cm -1 , which is a Ti-O  vibration. Visualization  TiO 2 /Ti  under SEM  showed pores with diameter of 10-45 nm as an indication of the morphology of nanotubes, although the length of tubes have not been obtained. The  results  of  XRD  measurement  give  diffractogram  at  2  : 25,337  ; 37,891  and 48,074  and characterization DR-UV visible value  3,276  eV  band  gap  which  characterize  crystalline  anatase TiO 2 phase.  Photocatalytic  TiO 2 /Ti  exhibit  antibacterial  activity Escherichia coli were tested using the method of turbidimetry with a  spectrophotometer  at  wavelength  of  600  nm.  Photocatalyst TiO 2 /Ti which are synthesized by anodizing process for 60 minutes have  inhibitory  bacterial  growth  better  than  synthesized  for  30 minutes and 45 minutes.
© 2019 IJoPAC. All rights reserved
Metode  anodisasi  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  variasi  waktu  anodisasi  dalam pembentukan TiO 2 /Ti. Waktu anodisasi yang semakin lama akan meningkatkan panjang tube yang dihasilkan sampai pada kondisi tertentu [8] . Fotokatalis TiO 2 /Ti yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan  menggunakan Scanning  Electron  Microscope (SEM), X-ray  Diffractions (XRD), Fourrier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Diffused Reflectance UV (DR-UV). Fotokatalis TiO 2 telah banyak digunakan sebagai material antibakteri alternatif untuk tujuan proses sterilisasi berbagai aspek kontaminan yang mengandung mikroorganisme dan berbagai jenis senyawa  organik [13] . Fotokatalis  TiO 2 memiliki  efek  oksidasi  yang  kuat  terhadap  organisme  unisel seperti bakteri Escherichia coli [10] . Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa fotokatalis TiO 2 dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri patogen seperti bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis [12] . Efek proses oksidasi oleh TiO 2 dapat menghancurkan membran sel bakteri, dan  menghambat  aktivitas  dari  bakteri  tersebut.  Hal  ini  dapat  membuat  bakteri  mengalami kematian  dan  terdekomposisi  dengan sendirinya. Berdasarkan  hal  tersebut, maka pada  penelitian ini dilakukan uji aktivitas fotokatalis TiO 2 /Ti sebagai antibakteri terhadap bakteri patogen Eschericia coli .

## 2. Bahan dan Metode

## 2.1  Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  yaitu  plat  titanium  (Beijing steel ),  plat stainless ( Stainless  steel 504). Larutan elektrolit terdiri dari akuades (H 2 O), ammonium fluoride (NH 4 F) (Merck), dan etilen glikol teknis (C 2 H 6 O 2 ) (Merck). Media biakan bakteri terdiri dari ekstrak yeast (Himedia), natrium klorida (NaCl)  (Merck),  dan  pepton  (Merck).  Bakteri  uji  yaitu Escherichia  coli .  Peralatan  yang  digunakan yaitu autoclave,  furnance , Laminar  Air  Flow (LAF), lampu  UV black  light (Hinomaru  13  Watt),  Lux meter  (LX-1010B), magnetic  stirrer, neraca  analitik, power  supply, reaktor  anodisasi,  sonikator, shaker, peralatan gelas, spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu), SEM (JSM-5310 LV), XRD (Shimadzu 7000), dan DR-UV (Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis) dan FTIR (IRPrestige-21 Shimadzu).

## 2.2  Prosedur Penelitian

## 2.2.1  Preparasi Plat Ti
Plat Ti dengan kemurnian 99,6% dan ketebalan 0,3 mm sebagai sumber pembuatan TiO 2 . Plat Ti dipotong dengan luas persegi 1,5 cm x 4,5 cm, kemudian diamplas menggunakan kertas abrasif hingga  permukaan  bersih  dan  mengkilap.  Plat  Ti  selanjutnya  dilakukan  sonikasi  dengan  aseton, etanol dan akuabides masing-masing selama 10 menit. Setelah proses pembersihan dilakukan, plat dikeringkan pada suhu ruangan.

## 2.2.2  Anodisasi Plat Ti
Plat Ti  sebagai  anoda  dan  plat stainless sebagai  katoda dengan  ukuran  sama  dimasukkan  ke dalam larutan elektrolit yang terdiri dari 0,3 gram NH 4 F, 4% akuabides, dan 96% Etilen Glikol (EG) dibuat  dalam  volume  40  mL.  Peralatan power  supply arus  DC  digunakan  untuk  menyediakan potensial yang konstan yaitu pada 40 Volt. Proses anodisasi dilakukan menggunakan empat variasi waktu yaitu selama 30, 45 dan 60 menit. Proses anodisasi menghasilkan Ti(OH) n yang selanjutnya dikalsinasi pada suhu 450  C selama 3 jam.

## 2.2.3  Karakterisasi TiO 2 Ti
Karakterisasi  menggunakan FTIR (Fourier  Transform  Infrared) dilakukan  untuk  mengetahui ikatan  kimia  Ti-O  yang terdapat  dalam  material  hasil  sintesis  anodisasi. Morfologi  dan  distribusi ukuran nanotube fotokatalis TiO 2 /Ti yang dihasilkan diketahui menggunakan SEM ( Scanning Electron
Microscope ). Karakterisasi menggunakan XRD ( X-ray Diffractions ) dilakukan untuk melihat struktur kristal  TiO 2 /Ti  yang  terbentuk.  Karakterisasi  menggunakan  DR-UV  ( Diffused  Reflectance UV) dilakukan untuk mengetahui energi band gap semikonduktor TiO 2 /Ti.

## 2.2.4 Uji Aktivitas Fotokatalis TiO
2 /Ti
Uji aktivitas fotokatalis sebagai antibakteri E.coli mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [10] . Uji  aktivitas  antibakteri  TiO 2 /Ti  terhadap E.coli dilakukan  dalam  media  cair  dan pengukuran  kekeruhan  bakteri  dilakukan  dengan  menggunakan  spektrofotometer  pada  panjang gelombang  600  nm.  Pengujian  dilakukan  menggunakan  model  air  tercemar  bakteri E.coli didalam reaktor fotokatalitik . Reaktor fotokatalitik yang digunakan berbentuk kotak kayu berwarna hitam yang  dibagian  dalamnya  dilengkapi  dengan lima  buah  lampu  UV  berdaya  13  watt.  Model  air tercemar yang digunakan adalah air buatan dengan perbandingan air steril:biakan bakteri yaitu 29:1 dalam 30 mL. Plat TiO 2 /Ti dicelupkan ke dalam model air tercemar kemudian disinari dengan lampu UV  yang  memiliki  intensitas  cahaya  349  lux  atau  0,51  W/m 2 selama  180  menit.  Pengukuran absorbansi dilakukan setiap 20 menit smenggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## 3. Hasil dan Diskusi
3.1  Sintesis TiO 2 /Ti Nanotube Sintesis TiO 2 /Ti nanotube dilakukan menggunakan metode anodisasi. Anodisasi adalah proses pembentukan  lapisan  oksida  di  atas  permukaan  logam  tertentu  secara  elektrokimia. Proses anodisasi menggunakan dua elektroda yang dimasukkan ke dalam larutan elektrolit. Elektroda yang digunakan  yaitu  plat  logam  Ti  dan  plat  logam stainless, plat  logam  Ti  berfungsi  sebagai  anoda sekaligus  berfungsi  sebagai  prekursor  dan  matriks  pendukung  TiO 2 /Ti. Sedangkan  plat  logam stainless digunakan  sebagai  katoda [8] .  Larutan  elektrolit  yang  digunakan merupakan  larutan elektrolit yang mengandung ion florida dalam pelarut etilen glikol [1] . Pemilihan etilen glikol sebagai pelarut  dikarenakan  viskositasnya  yang  tidak  terlalu  tinggi  (1,61  ×  10 -2 N.s/m)  sehingga memudahkan  ion-ion  berdifusi  dalam  larutan [4] . Lapisan  TiO 2 akan  terbentuk  ketika  logam  Ti teroksidasi  saat  potensial  listrik  dihidupkan,  sedangkan  pada  plat  logam stainless terbentuk gelembung  gas  H 2 . Peralatan power  supply arus  DC  digunakan  untuk  menyediakan  potensial  yang konstan pada 40 Volt [1] .
Proses anodisasi dilakukan dengan variasi waktu anodisasi selama 30 menit, 45  menit dan 60 menit. Lamanya waktu anodisasi berpengaruh terhadap lapisan oksida dan panjang tube TiO 2 yang terbentuk. Waktu anodisasi yang semakin lama akan meningkatkan panjang tube yang dihasilkan [8] . Plat  Ti  yang  telah  dilakukan  proses  anodisasi  terbentuk  Ti(OH) n berwarna  putih  pada  bagian permukaannya.  Titanium  dioksida  yang  terbentuk  masih  berupa  padatan  amorpous  yang selanjutnya dikalsinasi pada suhu 450  C selama 3 jam untuk mengubah padatan amorpous menjadi fasa kristal anatase [14] . Berikut ini adalah TiO 2 /Ti selama proses anodisasi ditampilkan pada Gambar 1.
a              b
c                 d                e
Gambar 1. Plat Ti sebelum diamplas (a), setelah diamplas (b), dan setelah kalsinasi : anodisasi 30 menit (c), 45 menit (d), 60 menit (e)
Berdasarkan  Gambar 1. dapat  diketahui  bahwa  setelah  proses  kalsinasi  terbentuk  TiO 2 pada permukaan plat Ti yang berwarna keabu-abuan dengan permukaan yang halus dan homogen yang disebut sebagai permukaan aktif, sedangkan bagian yang tidak ditumbuhi TiO 2 berwarna biru. Luas permukaan  aktif  TiO 2 /Ti  yang  diperoleh  sebesar  2,5  cm×1,5  cm.  Luas  permukaan  aktif  TiO 2 /Ti berpengaruh  terhadap  aktivitas  fotokatalisis  karena  mempengaruhi  banyaknya  jumlah  senyawa organik  yang  teradsorbsi pada  pada  permukaan  TiO 2 /Ti  sehingga  berdampak terhadap banyaknya jumlah senyawa organik yang terdegradasi.
3.2 Karakterisasi TiO 2 /Ti
3.2.1  Karakterisasi Fourrier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
Karakterisasi  FTIR  dilakukan  dengan  menggunakan  spektroskopi  inframerah  pada  rentang bilangan gelombang 400-4000 cm -1 . Data hasil pengukuran karaterisasi FTIR diolah menggunakan program software Origin Pro 8.5.1. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR pada TiO 2 /Ti ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Spektum FTIR TiO 2 /Ti
Berdasarkan Gambar 2. diketahui adanya serapan pada bilangan gelombang 457,490 cm -1 dan 796,635  cm -1 yang merupakan  vibrasi  Ti-O [11] . Bilangan  gelombang  pada  872,827 cm -1 merupakan vibrasi  Ti-OH [3] .  Spektrum  FTIR  pada  bilangan  gelombang  2348,434  cm -1 dan  2387,012  cm -1 terdapat  puncak  kecil  yang  menunjukkan  adanya  molekul  H 2 O  yang  teradsorbsi  pada  permukaan TiO 2 [7] .  Spektrum  FTIR  pada  bilangan  gelombang  3225,119 cm -1 merupakan  vibrasi  O-H [5] . Secara keseluruhan  karakterisasi  menggunakan  FTIR  menunjukkan  bahwa  telah  terbentuk  TiO 2 pada permukaan plat Ti.

## 3.2.2  Karakterisasi Scanning Elektron Microscope (SEM)
Gambar  hasil  pengukuran  SEM  diolah  menggunakan  program software Image-J . Hasil karakterisasi permukaan TiO 2 /Ti menggunakan SEM dengan perbesaran 200.000 kali ditampilkan pada Gambar 3.
Hasil SEM pada Gambar 3. memperlihatkan morfologi permukaan TiO 2 /Ti memiliki pori yang mengindikasikan terbentuk tube . Sintesis TiO 2 /Ti dengan metode anodisasi menghasilkan TiO 2 /Ti nanotube dengan  morfologi  permukaan  yang  memiliki  pori.  Distribusi  diameter tube yang  paling banyak berkisar antara 20-30 nm [1],[18] . Ukuran pori tube yang paling kecil sebesar 10 nm dan yang paling besar berukuran 45 nm.

## 3.2.3  Karakterisasi X-ray Diffractions (XRD)
Karakterisasi  TiO 2 /Ti  diobservasi  dengan  sumber  sinar  X  dari  logam  tembaga  (Cu)  dengan panjang  gelombang  (  )  sebesar  0,15406  nm.  Data  hasil  karakterisasi  XRD  diolah  menggunakan program software Origin Pro 8.5.1. Hasil analisis menunjukkan munculnya puncak-puncak kristalin yang ditampilkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Pola difraksi TiO 2 /Ti (a) dan TiO 2 P25 degusa (b)
Hasil  analisis  XRD  pada  Gambar  4.  menunjukkan  puncak  utama  pada  pada  2  :  25,337  ; 37,891  ;  48,074  ;  dan  62,953  yang  ditunjukkan  dengan indeks miller  (101),  (004),  (200),  dan (204).  Intensitas  yang  tinggi  pada  2  :  25,337  disebabkan  oleh nanotube yang  panjang. Bentuk nanotube yang  semakin  panjang dapat  meningkatkan  intensitas  puncak anatase [2] . Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa lamanya waktu anodisasi berpengaruh terhadap panjang tube yang dihasilkan [8] . Hasil ini menunjukkan bahwa TiO 2 /Ti yang diperoleh menggunakan teknik anodisasi selama 60 menit menghasilkan nanotube yang panjang.
Berdasarkan  Gambar  4.  menunjukkan  bahwa  TiO 2 /Ti  memiliki struktur  kristal anatase , bersesuaian  dengan  standar  ICDD 01-075-2546  dan  TiO 2 P25  Degusa. Fotokatalis TiO 2 yang disintesis dengan teknik anodisasi menghasilkan TiO 2 dengan munculnya puncak yang tajam pada 2  : 25  yang merupakan karakteristik dari fase kristal TiO 2 anatase [1],[8],[15] .
Puncak-puncak  utama  pada  difraktogram  dapat  digunakan  dalam  penentuan  ukuran  kristal melalui pendekatan persamaan Debye Scherrer.
Analisis  XRD  dapat  digunakan  dalan  penentuan  ukuran  kristal  rata-rata  berdasarkan  persamaan Scherrer.
D =   
dengan k = shape factor (0,9)
 = panjang gelombang Cu (0,15406 nm)
 = nilai FWHM (radian)
 = sudut difraksi (derajat)
D = ukuran kristalin (nm)
Tabel 1. Hasil Data XRD TiO 2 /Ti Nanotube 2  Cos  FWHM (rad) D (nm) 25,337 0,976 0,00625 22,733 37,891 0,946 0,00536 27,361 48,074 0,457 0,00625 48,493 Ukuran Partikel (D) Rata-rata 32,862
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  persamaan  Scherrer  diperoleh  rata-rata  ukuran TiO 2 /Ti nanotube sebesar 32,862 nm.

## 3.2.4  Karakterisasi Diffused Reflectance UV (DR-UV)
Karakterisasi  menggunakan  DR-UV  dilakukan  untuk  mengetetahui  besar  energi band  gap TiO 2 /Ti. Perhitungan energi gap dilakukan dengan menggunakan persamaan Touc [16] :
(h  ) 1/n = A ( h  - Eg) dengan h = Konstanta Planck = 6,34x10 -34 Js v = frekuensi vibrasi α = koefisien absorpsi Eg = energi celah pita A = konstanta proporsional
Nilai  pada persamaan di atas dapat disubstitusikan dengan fungsi reflektansi F(R  ), menjadi persamaan berikut :
( h  F(R  )) 1/n = A ( h  - Eg)
Fungsi reflektansi dapat disubstitusikan dengan koefisien Kubelka-Munk menjadi persamaan berikut :
K= ( )
Sehingga persamaan Touc menjadi persamaan berikut :
(K h  ) 1/n = A ( h  - Eg) Untuk TiO 2 /Ti merupakan semikonduktor dengan energi celah pita energi langsung ( permitted direct transition ) dengan nilai n adalah .
Hasil analisis ditampilkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Kurva band gap fotokatalis TiO 2 /Ti
Berdasarkan Gambar 5. diperoleh persamaan garis linier y = 29,507x - 96,679 dan R² = 0,9949. Perpotongan garis lurus yang ditarik memotong sumbu x pada kurva saat (K.h  ) 2 sama dengan nol memberikan nilai band gap dari material TiO 2 /Ti, sehingga diperoleh nilai band gap TiO 2 /Ti adalah sebesar 3,276 eV yang tergolong fasa anatase . Material TiO 2 pada fasa anatase memiliki energi band
gap sebesar 3,2-3,3 eV [6] . Karakterisasi menggunakan DR-UV memiliki hasil yang sesuai dengan hasil karakterisasi menggunakan XRD yang menunjukkan bahwa kristal TiO 2 /Ti tergolong fasa anatase
3.3 Uji Aktivitas Antbakteri TiO 2 /Ti Material fotokatalis TiO 2 /Ti berupa plat dimasukkan ke dalam 30 ml model air tercemar bakteri E.coli ,  kemudian  dipaparkan  pada  sinar  UV.  Proses  penghambatan  bakteri  pada penelitian  ini dilakukan pengamatan hanya selama 180 menit. Larutan diambil setiap 20 menit sebanyak 3 mL untuk  diukur  absorbansinya pada  panjang  gelombang  600  nm.  Hasil  pengukuran  penurunan kekeruhan bakteri digambarkan sebagai kurva absorbansi terhadap waktu seperti ditampilkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Aktivitas fotokatalisis plat TiO 2 /Ti anodisasi 30 menit (a), 45 menit (b), dan 60 menit (c) terhadap inhibisi bakteri E.coli
Berdasarkan  Gambar 6. dapat  dilihat  bahwa  terjadi  penurunan  absorbansi  pada  pengamatan setiap 20 menit dalam proses fotokatalisis menggunakan plat TiO 2 /Ti yang disintesis dengan teknik anodisasi  selama  60  menit. Fotokatalis TiO 2 /Ti  anodisasi  selama  45  menit  mengalami  penurunan absorbansi  pada  menit  ke-60  hingga  menit  ke-180,  sedangkan  proses  fotokatalisis  menggunakan plat  TiO 2 /Ti  anodisasi  selama  30  menit  terjadi  kenaikan  absorbansi  pada  pengamatan  setiap  20 menit.  Hasil ini  menunjukkan  bahwa  proses  fotokatalis  TiO 2 /Ti  yang  disintesis  melalui  proses anodisasi  selama  60  menit  memiliki daya  hambat  pertumbuhan  bakteri  yang  lebih  baik  daripada fotokatalis TiO 2 /Ti yang disintesis selama 30 menit dan 45 menit. Penurunan nilai absorbansi pada proses  fotokatalisis  TiO 2 /Ti  menunjukkan  kerapatan  bakteri  dalam  larutan  semakin  berkurang sehingga dapat dikatakan bahwa proses fotokatalisis dapat menghambat pertumbuhan bakteri.
Fotokatalis  TiO 2 /Ti  yang  disintesis  dengan  teknik  anodisasi  selama  60  menit  menghasilkan TiO 2 /Ti dengan tube yang lebih panjang. Panjang tube TiO 2 /Ti mempengaruhi kemampuan TiO 2 /Ti dalam  menghambat  pertumbuhan  bakteri E.coli .  Semakin  panjang tube TiO 2 /Ti,  maka  TiO 2 /Ti memiliki  luas  permukaan  teradsorbsi  yang  semakin  besar,  sehingga  memiliki  kemampuan  daya hambat yang lebih besar [4] .
Sebagai fotokatalis, saat TiO 2 disinari dengan cahaya UV yang memiliki energi yang sama atau lebih besar dari energi band gap pita TiO 2 , maka akan terbentuk photoelectron (e - ) dan photohole (h + ) di  permukaan  lapisan.  Spesi photohole yang  terbentuk  akan  menghasilkan  radikal  hidroksil [6] . Radikal  hidroksil  ini  merupakan  oksidator  kuat  yang  mampu  menghambat  pertumbuhan  bakteri. Fotokatalis  TiO 2 /Ti  yang  memiliki  luas  permukaan  yang  lebih  besar  dapat  menghasilkan radikal hidroksil dengan jumlah yang lebih banyak.
Pengujian efektivitas fotokatalis TiO 2 /Ti sebagai antibakteri E.coli dibandingkan dengan larutan bakteri yang hanya disinari UV (Fotolisis) dan hanya menggunakan plat TiO 2 /Ti tanpa disinari UV (Adsorbsi).  Kondisi  aktivitas  tanpa  penyinaran  UV  dan  tanpa  TiO 2 /Ti  digambarkan  sebagai  kurva absorbansi terhadap waktu seperti ditampilkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Aktivitas fotolisis dan adsorbsi TiO 2 anodisasi 60 menit terhadap bakteri E.coli
Berdasarkan Gambar 7. dapat dilihat bahwa proses fotolisis dan adsorbsi tidak menunjukkan adanya  aktivitas  penurunan  absorbansi  pada  pengamatan  setiap  20  menit,  bahkan  cenderung meningkatkan  kekeruhan.  Meningkatnya  absorbansi  larutan  bakteri  pada  proses  adsorbsi disebabkan tidak  ada  pengaruh dari sinar  UV  dan  rendahnya  daya  adsorbsi  material  fotokatalis TiO 2 /Ti  dibandingkan  material  adsorben [13] .  Peningkatan  absorbansi  larutan  bakteri  pada  proses fotolisis disebabkan karena kurang lamanya waktu pemaparan dan intensitas sinar UV yang rendah, yaitu  sebesar  349  lux  atau  0,51 W/m 2 sehingga  memiliki  kemampuan  yang  rendah  untuk mematikan sel-sel bakteri. Absorbansi larutan bakteri cenderung meningkat yang berarti kekeruhan bakteri meningkat sehingga menunjukkan bahwa koloni bakteri dalam larutan bertambah. Hasil ini menunjukkan  bahwa  ada  ketergantungan  dari  TiO 2 /Ti  terhadap  sinar  UV.  Sinar  UV  merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh TiO 2 /Ti untuk mengaktifkan fungsi fotokatalisis dalam proses inhibisi bakteri E.coli [12] .
Selama  proses  uji  aktivitas  antibakteri E.coli, sampel  TiO 2 /Ti  yang  disintesis  melalui  proses anodisasi selama 60 menit memiliki daya hambat yang paling baik. Karakteristik TiO 2 /Ti anodisasi 60  menit diketahui  dengan  melakukan  karakterisasi menggunakan Scanning  Elektron  Microscope (SEM), X-ray  Diffractions (XRD), Fourrier  Transform  Infrared  Spectroscopy (FTIR) dan Diffused Reflectance UV (DR-UV).

## 4. Kesimpulan
Fotokatalis  TiO 2 /Ti  hasil  sintesis  menggunakan  teknik  anodisasi  menghasilkan  TiO 2 /Ti nanotube fasa anatase dengan ukuran  diameter  pori tube sebesar  10-45  nm.  Fotokatalis  TiO 2 /Ti anodisasi selama 60 menit memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri E.coli .

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  diberikan  kepada  progam  Beasiswa Bidikmisi  yang  telah  membiayai  dan memfasilitasi penulis selama masa perkuliahan di Jurusan Kimia FMIPA Untan. Ucapan terimakasih juga  diberikan  kepada  Dosen  pembimbing  yang  telah  membimbing  penulis  dalam  menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini.

## 6. Daftar Pustaka
[1] Aritonang AB, Krisnandi YK, Gunlazuardi, J. (2018). Modification of TiO 2 Nanotube Arrays with  N  Doping  and  Ag  Decorating  for  Enhenced  Visible  Light  Photoelectrocatalytic Degradation  of  Methylene  Blue. International  J.  on  Advanced  science  Engineering  Information Technology, 8 (1), 234-241.
[2] Bauer S, Pittrof A, Tsuchiya H, Schmuki P. (2011). Size-effects in TiO 2 Nanotubes: Diameter Dipendent Anatase/Rutile Stabilization. Electrochem. Commun., 13 (6), 538-541.
[3] Bensaha  R, Bensouyad H. (2012). Synthesis,  Characterization  and  Properties  of  Zirconium Oxide  (ZrO 2 )-Doped  Titanium  Oxide  (TiO 2 )  Thin  Films  Obtained  via  Sol-Gel  Process. INTECH., 10, 207-234.
[4] Dumitru  C, Popescu  M, Ungureanu  C, Pirvu  C. (2015). Antibacterial  Efficiencies  of  TiO 2 Nanostructured  Layers  Prepared  in  Organic  Viscous  Electrolytes, J.  Applied  Surface  science, 341, 157-165.
[5] Khalaf MM, Abdallah  NY, El-Lateef  HM. (2018). Fine  Tamplate  Synthetic  Process  of Mesoporous TiO 2 Using Ionic/Nonionic Surfactants as Potential Remediation of Pb(II) from Contaminated Soil. International J. of Environmental Science and Technology, 16, 1933-1944.
[6] Linsebigler AL, Guangguan, Yates  Jr JT. (1995). Photocatalysis  on  TiO 2 Surface:  Priciples, Mechanisms, and Selected Results. Chem. Rev, 95 (3), 735-758.
[7] Listanti  A, Taufiq A, Hidayat A, Sunaryono  S. (2018). Investigasi  Struktur  dan  Energi Band Gap Partikel Nano TiO 2 Hasil Sintesis Menggunakan Metode Sol-Gel. J. of Physical Science and Engineering , 3 (1), 8-15.
[8] Misriyani, Wahab AW, Taba P, Gunlazuardi J. (2017). Effect of Anodizing Time and Annealing Temperature  on  Photoelectrochemical  Propeties  of  Anodized  TiO 2 Nanotube  for  Corrosion Prenetion Application. Indones. J. Chem., 17 (2), 219-277.
[9] Mohamed  AEL, Rohani  S. (2011). Modified  TiO2  Nanotube  Arrays  (TNTAs):Progressive Strategies  towards  Visible  Light  Responsive  Photoanode: a review. Energy  Environ.  Sci .,  4, 1065-1086.
[10] Ohtsu  N, Yokoi  K, Saito,  A. (2015). Fabrication  of  Visible-Light-Responsive  Photocatalytic Antibacterial Coating on Titanium Throught Anodic Oxidation in a Nitrate/Ethylene Glycol Electrolyte, J. Surface and Coating Technology , 261, 97-102.
[11] Pratibha V, Bakre, Tilve SG. (2018). Direct Access to Highly Crystlline Mesoporous Nano TiO 2 Using Sterically Bulky Organic Acid Templates. J. of physics and Chemistry of Solids, 116, 234- 240.
[12] Rilda Y, Dharma A, Arief S, Alief A, Shaleh B. (2010). Efek Dpoing Aktivitas Fotokatalitik dari TiO 2 Untuk Inhibisi Bakteri Patogenik. Makara Sains, 14 (1), 7-14.
[13] Rosariawari  F, Masduki  A, Hadi  W. (2012). Proses  Fotokatalisis  Untuk  Penyisihan  E.  coli dengan Kombinasi TiO 2 , Karbon Aktif dan Sinar UV. J. Ilmiah Teknik Lingkungan, 4 (1), 27-35. [14] Roy P, Berger S, Schuki P. (2011). TiO 2 Nanotube: Synthesis and Aplications, Angew, Chem . Int. Ed , 50 (13), 2904-2939.
[15] Thahir  R, Rosalin,  Kherunnisa,  Laurenz  S, Puspitasari. (2018). Preparasi  dan  Karakterisasi Titanium  Dioksida  (TiO 2 )  Mesopori  Sebagai Adsorben  Logam  Cu(II)  dan  Methylene  Blue. Prosiding Seminar Hasil Penelitian, pp, 53-57.
[16] Touc  J, Grigorovici  R, Vancu. (1966). Optical  Properties  and  Electronic  Structure  of Amorphous Germanium. Phys. Status Solid, 15, 627-637.
[17] Tussa’adah R, Astuti. (2015). Sintesis Material Fotokatalisis TiO 2 Untuk Penjernihan Limbah Tekstil. J. Fisika Unand, 4 (1), 91-96.
[18] Wibowo  D, Nurdin  M, Maulidiyah. (2013). Fabrikasi  Elektroda  TiO 2 /Ti Nanotube dengan Metode Anodizing Terdoping Nitrogen dan Logam Ag: Uji Kinerja Degradasi Senyawa Organik Rhidamin B. J. Prog. Kim., 3 (1), 41-55.
[19] Widodo RT, Hermawan  H, Arief  Z, Ningrum  ES, Hendriawan  A. (2013). Penumbuhan Nanokristal TiO 2 Sebagai Bahan Fotokatalis dengan Teknik Sintesis Elektro-kimia Anodisasi. Prosiding Conference on Smart-Green Technology in Electrical and Information Systems , Bali.